SÉANCE DU 22 JUILLET 1907. 247 



Enfin, trois nouvelles altaques successives, opérées dans les mêmes conditions et avec 

 de l'acide chlorhydrique au même degré de concentration, fournissent respectivement 

 les chiflres 1 après la première, II après la deuxième, III après la troisième : 



I. IL IH. 



Nickel pour 100 45, 80 44, 3o 42,73 



Étain » 50,68 55,70 (diirérence) 07,20 



Total 11,1,4^ 100,00 99,93 



Cette dernière elTectuée, il ne restait plus qu'un résidu de oï, igS sur environ 8? de 

 matière première mise en attaque. 



Un deuxième essai, préparé comme précédemment, avec de l'étain grenaille et du 

 nickel en poudre versé dans les interstices, donne, comme résultat, un corps titrant: 



Nickel 17,96 pour 100 



Étain Ô9, , 7 1 » 



Total 100,67 



Ce lingot est sonore, cassant, très dur, difficilement raj'é par l'acier, se brise en 

 .tombant sur le ciment et ne présente pas de cristaux facilement discernables; sa 

 nuance est très légèrement bronzée, peut-être encore en raison de la présence de 

 Ni^Si. 



Les traitements à l'acide azotique ne modilienl pas sensiblement sa composition. 

 Sous l'action de l'acide chlorliydri(|ue commercial en solution aqueuse en renfermant 

 5 pour 100, le résidu obtenu, après une première attaque, amène les résultats fournis 

 par I; après une seconde, très prolongée de façon qu'il ne reste que très peu de ma- 

 tière, ceux exprimés par 11 : 



1. II. 



Nickel pour 100 44,78 42,55 



Étain » 56,00 57,28 



100,78 99,83 



Un troisième essai est également tenté, toujours dans les mêmes conditions, avec des 

 proportions telles de nickel et d'étain que le culot fondu renferme environ 56 pour [oo 

 de ce dernier. 



L'alliage obtenu présente une cassure métallique, brillante, grenue et privée du 

 reflet bronzé remarqué dans les deux premiers échantillons. Il est très fragile, suscep- 

 tible de s'elTriter un peu entre les doigts et de tomber en poussière si l'on fait agir le 

 mortier d'Abicli. Une attaque effectuée à l'aide d'une solution aqueuse renfermant 

 25 pour 100 d'acide chlorhydrique du commerce, attaque qui se manifeste assez vive, 

 abandonne une substance résiduelle également très faible dont la constitution est 

 encore très voisine de celle des corps isolés précédemment. 



Bref, pour ces teneurs en élain comprises entre 4o et 5o pour 100, les 

 bronzes à base de nickel nous ont finaleuicut abandonné, par des traite- 



